A. POURCEL — L'ÉTAT ACTUEL DE L'INDUSTRIE DE LA FONTE EN FRANCE 



467 



deux formes : le carbone combiné ou amorphe, et 

 le graphite. C'est donc sous la rubrique constante 

 de carbone combiné que ce corps figure dans les 

 analyses des fontes blanches. 



Fig. 1. — Microphotogramme d'une fonte blanche de Suéde 

 h 4.10 °/o de carbone, polie sur parchemin avec l'extrait de 



racine de réglisse, éclairage oblique, grossissement égal à 

 20 diamètres. — Les lignes noires sont les lamelles princi- 

 pales de cémentite. Voir, pour les détails, la figure 2.) 



El, pourtant, il a été constaté, depuis longtemps ' , 

 que l'attaque à froid d'une fonte blanche franche- 

 ment cristalline par l'acide azotique laisse, de 





Fig. 3. — Même fonte que les figures 1 et 2, passant ii la 

 fonte grise après un recuit prolongé au ronge: polie sur 

 parchemin avec l'extrait de racine de réglisse. Eclairage 

 perpendiculaire. Grossissement 100 diamètres. — Les par— 



lus claires sont des résidus de fonte blanche; les lamelles 

 noires contournées, ainsi que les taches, sont du graphite: 

 les parties en demi-teinte, de la perlite plus ou moins 

 riche en sorbite. 



même qu'un acier trempé, échapper à l'état ga- 

 zeux une partie de son carbone, et abandonne un 



1 Méthode colorimétrique de dosage du carbone, dur' au 

 savant chimiste suédois Ëggertz et pratiquée depuis plus de 

 trente ans. 



résidu brun et floconneux qui se dissout à chaud 

 en colorant la liqueur. Le carbone prétendu com- 

 biné existe donc sous deux formes distinctes dans 

 la fonte blanche : 



Fig. 2. — Même préparation que la figure 1. Eclairage 

 perpendiculaire. Grossissement égal à 250 diamètres. — 

 Les parties claires sont de la cémentite: les points et les 

 lignes sombres, de la sorbite; la grande tache irréguliè- 

 rement teintée est une mouche de fonte grise accidentelle. 



1° La forme de carbone dissous, ou carbone de 

 trempe, uniformément répandu dans une partie de 

 la masse métallique, comme dans l'acier trempé, 



Fig. 4. — Microphotographie d'une fonte blanche moins car- 

 burer que celle des figures 1, 2 et ;i, obtenue pur cémenta- 

 tion d 'acier pur. Attaqué par la teinture d'iode. Grossis- 

 sement 100 diamètres. — ■ Les parties sombres sont de la 

 perlite riche en sorbite organisée en cristallistes du sys- 

 tème cubique. Le fond clair est formé principalement de 

 cémentite recoupée de fines cristallites de sorbite visibles 

 seulement sous un grossissement beaucoup plus fort. 



et qui se gazéifie par l'attaque à froid de l'acide 

 azotique, du moins en partie : 



i" La forme d'un composé défini, isolé par F.-C.-G. 

 Millier, Sir Fr. Abel et d'autres, et auquel a été 

 assignée la formule probable Fe'C. C'esl au carbone 



